Abstrak—Sintesis  Ni-ZIF-8  dengan  persentase  doping  logam Ni  0-15%  terhadap  logam  Zn  telah  berhasil  dilakukan  dengan mereaksikan  seng  nitrat,  nikel  klorida  dan  2-metilimidazol dalam  media    DMF  (N’N-dimetilformamida)  yang  dipanaskan pada  suhu  120°C  selama  24  jam.  Difraktogram  XRD  padatan hasil  sintesis  menunjukkan  puncak-puncak  utama  pada  skitar sudut  2θ  =  7,3;  10,3;  12,7;  16,4  dan  18,0°,  yang  merupakan puncak karakteristik dari padatan Ni-ZIF-8. Spektra FTIR dari Ni-ZIF-8  hasil  sintesis  memiliki  puncak  serapan  pada  bilangan gelombang  sekitar  421  cm-1  yang  menunjukkan  adanya  ikatan seng  dengan  nitrogen  dalam  Ni-ZIF-8  dan  sekitar  1.256  cm-1 yang  diduga  adalah  ikatan  nikel  dengan  nitrogen.  Dari pengukuran  dengan  metode  adsorpsi  N2  diperoleh  luas permukaan  1249  m²/g  (ZIF-8)  dan  1144  m²/g  ,  1074  m²/g,  997 m²/g  (berturut-turut  untuk  NiZ-5,  NiZ-10  dan  NiZ-15).  Hasil analisis termal dengan TGA menunjukkan bahwa Ni-ZIF-8 hasil sintesis memiliki stabilitas termal pada suhu hingga 600 °C.
Kata Kunci—Ni-ZIF-8, solvotermal, DMF, karakterisasi

## I. PENDAHULUAN
ALAH satu  material  berpori yang saat ini  menarik  untuk diteliti  adalah MetalOrganic  Frameworks (MOF)  karena MOF memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan anorganik  konvensional  baik  mikropori  maupun  mesopori serta  memiliki  banyak  potensi  aplikasi  dalam  pemisahan  dan penyimpanan  gas,  pertukaran  ion,  sensor,  katalis,  bahan fluorescent dan bahan optoelektronik [1,2].
Metal-Organic  Frameworks (MOF)  merupakan  polimer koordinasi  yang  terbentuk  dari  ikatan  koordinasi  antara  ion logam  dengan  rantai  organik  polytopic  sehingga  memiliki topologi struktural berbeda  yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan material berpori seperti Zeolit, karbon aktif dan lain-lain [3].  MOF  memiliki  beberapa  subkelas  berdasarkan ion logam dan ligan organik penyusun. Salah satu jenis MOF adalah Zeolitic  Imidazolate  Frameworks (ZIF).  Seperti namanya,  sifat  ZIF  mirip  dengan  zeolit aluminosilikat  yaitu memiliki  porositas  permanen,  stabilitas  termal,  hidrotermal dan stabilitas kimia yang baik. Sifat-sifat tersebut menjadikan ZIF lebih baik dibandingkan jenis MOF lain. Namun terdapat perbedaan  antara  ZIF  dengan  zeolit.  Silikon  atau  aluminium yang ada pada struktur zeolit digantikan dengan logam transisi seperti  Zn(II)  atau  Co(II)  pada  ZIF.  Selain  itu,  oksigen  yang menjembatani Si dan Al tersebut digantikan dengan imidazole, sehingga  ZIF  memiliki  struktur  kerangka  hibrida  yang  lebih fleksibel  baik  dalam  hal  modifikasi  permukaan  maupun modifikasi sifat permukaan [4-6].
Dalam  aplikasi  MOF sebagai  media  penyimpan gas  para peneliti  berupaya  meningkatkan  kemampuan  MOF untuk menyimpan gas pada suhu kamar dengan melakukan berbagai modifikasi.  Beberapa  macam  modifikasi  MOF  antara  lain pembentukan  sisi  logam  tak  jenuh,  penambahan  ion  logam asing (doping), penambahan logam nanopartikel ke dalam pori MOF,  modifikasi  ligan,  dan  melakukan  modifikasi baik  pori maupun luas permukaan [7].
Metode  penambahan  ion  logam  asing  (doping)  pada MOF dilakukan  dengan  mencampurkan  larutan  yang mengandung  ion  logam  berbeda  dengan  suatu  pelarut  seperti penelitian yang telah dilakukan Botas dkk [8]. Pada penelitian itu,  MOF-74  (Zn 2 (C 8 H 2 O 6 )(DMF) 2 (H 2 O) 2 )  didoping  dengan ion  logam  Co  pada  rentang  konsentrasi  0-100%  terhadap logam Zn, sehingga  kemudian dihasilkan material  MOF baru dengan  rumus  umum  Zn 1-x Co x (DHBDC)(DMF) 0.1. Material berpori  ini  kemudian  diaplikasikan  untuk  media  penyimpan hidrogen.  Penambahan  ion logam  asing  pada  MOF memberikan  sisi  logam  tak  jenuh,  memodifikasi  medan elektrostatik,  mengubah  luas  permukaan  dan  mengubah volume  pori.  Pada  penelitian  tersebut  kapasitas  penyimpanan hidrogen pada MOF-74 meningkat hingga 50% walaupun juga menurunkan volume porinya. Hal ini dikarenakan afinitas Co yang  terdoping  lebih  kuat  terhadap  H 2 daripada  Zn  terhadap H 2 [8].
Modifikasi  pada  ZIF-8  juga  telah  banyak  dilakukan, seperti  penelitian  dari  Singh  dkk [9] dimana  ZIF-8 diimpregnasi dengan cara merendamnya dalam larutan bimetal Ni-Pt  pada  suhu  278  K  selama  12  jam.  Material  yang dihasilkan  mampu  mengatalisis  hidrazin  monohidrat  menjadi hidrogen lebih baik daripada ZIF-8 yang diimpregnasi dengan logam Ni saja ataupun ion logam Pt saja.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dalam  penelitian  ini  akan disintesis padatan ZIF-8 dan pengaruh penambahan ion logam asing ( direct doping), dalam hal ini nikel sebagai logam asing tersebut,  terhadap  karakteristik  dari  padatan  ZIF-8 termodifikasi yang dihasilkan.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Sintesis Zeolitic Imidazolate Frameworks-8 Doping Nikel
(Ni-ZIF-8)
Pada  penelitian  ini,  Zeolitic  Imidazolate  Frameworks-8 (ZIF-8) disintesis melalui metode solvotermal. Dengan waktu sintesis,  yaitu  24  jam.  Pelarut  yang digunakan dalam sintesis Ni-ZIF-8 yaitu N,N’–dimetilformamida (DMF).
Ni-ZIF-8 disintesis  dengan  melarutkan  1.194  gram Zn(NO 3 ) 2 .6H 2 O  dan  logam  Ni  dengan  variasi  0-15%  yaitu

## Sintesis dan Karakterisasi Ni-ZIF-8
Dedy Yudianto dan Ratna Ediati
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : ratna.ediati@gmail.com
S
berturut-turut  0,0477  gram,  0,0965  gram  dan  0,1431  gram. Kemudian  ditambahkan  0,7475  gram  2-metil-imidazol  dalam 15 ml N,N’ –dimetilformamida (DMF) dimasukkan ke dalam gelas  vial  bertutup  dan  dilakukan  pengadukan  menggunakan pengaduk magnetik selama 20 menit hingga larutan homogen. Langkah  selanjutnya  adalah  larutan  dioven  dengan  rentang  5 °C/min  mulai  100  tunggu  hingga  120    °C  sampai  24  jam. Setelah  proses  pemanasan,  dilakukan  pendinginan  hingga temperatur  kamar.  Endapan  yang  terbentuk  kemudian didekantasi  dan  ditambahkan  15  ml  metanol  (MeOH)  dan dibiarkan  selama  dua  hari  dengan  penggantian  tiap  harinya. Kemudian  dilakukan  proses  pemanasan  dengan oven  vacuum pada suhu 70 °C selama 2 jam.

## B. Karakterisasi Ni-ZIF-8

## B.1 Karakterisasi X-ray Difraction (XRD)
Pertama sampel Ni-ZIF-8 yang akan diamati diambil ±0,5 gram dan ditempatkan pada sample holder . Kemudian sampel disinari dengan sumber sinar Cu Kα (λ = 1.54056 Å) pada 40 kV dan 30 mA dengan skala 2θ sebesar 5-40 ° dan kecepatan scan 0,020  °/detik.  Data  yang  diperoleh  berupa  harga  d spacing ,  2θ  dan  intensitas  puncak  difraksi  dari  sampel. Ssetelah  data  hasil  karakterisasi  didapat,  data  tersebut dicocokkan dengan referensi.

## B.2 Karakterisasi Scanning Electron Microscopy (SEM)
Pertama  sampel  ZIF-8  yang  akan  diamati  ditempatkan dalam holder secara menyebar di atas copper tape . Kemudian dilakukan coating dengan  emas  dan  diamati  morfologinya dengan pemotretan menggunakan SEM.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sintesis Zeolitic Imidazolate  Frameworks-8 Doping Nikel (Ni-ZIF-8)
Penelitian ini diawali dengan sintesis Zeolitic Imidazolate Frameworks -8 (ZIF-8). Sintesis dilakukandengan mencampurkan  prekursor  Zn(NO 3 ) 2 ·6H 2 O,  MeIM dan NiCl 2 .6H 2 O dengan  variasi  0-15%  dalam  pelarut  DMF   pada suhu  pemanasan  120  °C  selama  24  jam.  Metode  tersebut merupakan hasil  modifikasi  metode sintesis ZIF-8  yang telah dilakukan  oleh  Sulistiyo [10].  Adapun  modifikasi  yang dilakukan  adalah  pendopingan  penggunaan  logam  nikel. Media  DMF  dipilih  karena  dapat  menghasilkan  kestabilan termal lebih baik daripada media lainnya, seperti metanol dan air. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo [10], penggunaan  suhu  sintesis  pada  120  °C  karena  pada  suhu tersebut dapat dihasilkan ZIF-8 dengan  berat  dan  kristalinitas optimum.  Sedangkan  lama  pemanasan  selama  24  jam  dipilih karena pada waktu inilah terjadi pertumbuhan optimum kristal ZIF-8.
Langkah  awal  dalam  sintesis  ZIF-8  adalah  pencampuran padatan  Zn(NO 3 ) 2 ·6H 2 O,  MeIM  dan  NiCl 2 .6H 2 O  dengan variasi  0-15%  dalam  media  DMF. Larutan  yang  dihasilkan berwarna putih keruh hingga hijau seperti yang disajikan pada .  Campuran  tersebut  diaduk  dengan  pengaduk  magnetik selama  20  menit  pada  suhu  kamar  agar  campuran  merata menghasilkan campuran yang tampak putih keruh hingga hijau
keruh.  Selanjutnya,  campuran-campuran  tersebut  dipanaskan dalam  oven  pada  suhu  120  °C  dengan  lama  pemanasan  24 jam.  Setelah  pemanasan,  campuran  didinginkan  hingga mencapai suhu kamar. Kemudian dihasilkan 2 lapisan dimana bagian  bawah  terdapat  padatan  dengan  warna  berlainan  pada setiap botol, dari kuning pucat, putih pucat hingga hingga abu- abu. Selain itu juga terdapat lapisan atas kuning keruh hingga hijau  keruh.Padatan  kuning  pucat  kemungkinan  adalah  hasil reaksi  dari  logam  Zn 2+ dan  ligan  MeIM  seperti  yang telah dilaporkan  oleh  Park  dkk [11] yang  ditampilkan  pada  . Sedangkan  penambahan  logam  Ni 2+ mengakibatkan  warna padatan  menjadi  lebih  abu-abu.  Setelah  dilakukan  proses dekantasi,  padatan  dicuci  dengan  metanol  dan  dibiarkan selama  2  x  24  jam  dengan  penggantian  methanol  setiap  hari nya. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa pelarut DMF  yang  terjebak  dalam  kerangka  ZIF-8  maupun  ZIF-8 yang  didoping  Ni.Tahapan  selanjutnya  adalah  pengeringan untuk  menghilangkan  metanol  didalam  kristal  sehingga diperoleh ZIF-8 yang lebih murni. Setelah pengeringan terjadi perubahan warna dari kuning pucat menjadi lebih putih hingga abu-abu.Selanjutnya  kristal  hasil  sintesis  dengan  variasi doping logam nikel 0-15% tersebut berturut-turut dinotasikan sebagai  ZIF-8,  NiZ-5,  NiZ-10,  NiZ-15.  Kemudian,  padatan yang  dihasilkan  ditimbang.  Grafik  massa  sampel  terhadap lama pemanasan disajikan pada gambar 1.

## Gambar 1 Grafik massa terhadap persentase Ni
Berdasarkan  Gambar  1 pada  pada  ZIF-8  yang  didoping logam Ni mengalami kenaikan massa pada persentase doping 5%. Ini diduga dikarenakan adanya senyawa Ni-imidazol yang tidak membentuk framework, dalam  pembahasan selanjutnya akan  diperjelas  pada  hasil  analisa  TGA.  Kemudian  terjadi penurunan  massa  pada  persentase  10%  dan  15%.  Penurunan massa  ini  dikarenakan  meningkatnya  kandungan  logam  Ni yang  bereaksi  membentuk  framework  dengan  ligan  2- metilimidazol  sehinnga  mengurangi  jumlah  senyawa  yang diduga adalah Ni-imidazol yang terjebak dalam pori ZIF-8. .
B. Karakterisasi Zeolitic Imidazolate Frameworks-8 Doping Nickel (Ni-ZIF-8)
B.1 Hasil Karakterisasi dengan X-ray Difraction (XRD)
0,56 0,86 0,61 0,57 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 5 10 15 M as sa (g ra m ) Persentase Impregnasi Logam Ni (%)
JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol.
Dari  hasil  karakterisasi  XRD  dapat  diketahui  bahwa intensitas  puncak  pada  2θ  di  kisaran  7°  pada  NiZ dan  NiZ-15  lebih  kecil  dibandingkan  ZIF kandungan logam Ni. Penurunan tersebut menunjukkan ketiga kristal  pada  material  Ni-ZIF-8  terbentuk  lebih  tidak  teratur akibat  doping  logam  Ni.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa doping logam Ni dapat menurunkan kristalinitas ZIF itu,  seperti  yang  telah  dilaporkan  Kida  dkk difraksi sinar-X dari masing-masing sampel.
Gambar  2 Pola  difraksi  sinar- X  sampel  ZIF-8  dan penelitian Zhang dkk.(2011) dan 2-metilimidazol ; simbol
Tampak  juga  terbentuknya  senyawa  lain  dengan puncak  pada  sudut  2θ  sekitar  21°,25°  yang  merupakan senyawa  Zn(OH) 2 .  Lalu  terdapat  puncak sekitar 14° menunjukkan senyawa Zn(OH)(NO sekitar  24°  yang  merupakan  puncak  dari  senyawa Zn 5 (OH) 8 (NO 3 ) 2 (H 2 O) 2 .Berdasarkan  data  yang  disaj diketahui  bahwa  intensitas  senyawa  sampingan  pada  ketiga senyawa  Ni-ZIF-8 meningkat.  Sehingga  dapat  disimpulkan penambahan  logam Ni meningkatkan pembentukan senyawa senyawa  sampingan.Pada  Gambar2,  pola  difraksi  keempat sampel  juga  dibandingkan  dengan  puncak  dari  2 metilimidazol  (MeIm)  yaitu senyawa  prekursor.  Pola  difraksi sinar-X  pada  MeIM  menunjukkan  puncak  dengan  intensitas pada  2θ=17,85°,    21,1°  dan  21,6°.  Puncak yaitu  pada  2θ=17,85°,  tidak  ditemukan  baik keempat  sampel  pada  penelitian  ini  maupun ZIF-8  milik  Zhang  dkk  [1].  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa prekursor  tersebut  telah  habis  bereaksi  dan  menghasilkan senyawa ZIF-8 dan Ni-ZIF-8.
B.2 Hasil Karakteriasasi Scanning Electron Microscopy (SEM)
Analisis  menggunakan  SEM-EDX  ( Microscopy- Energy  Dispersive  X-Ray mengetahui  morfologi  permukaan  kristal  ZIF
= Zn(OH) 2 = Zn(OH)(NO 3 )(H 2 O)
= (Zn 5 (OH) 8 (NO 3 ) 2 (H
2 O)
2 .
JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) 2337-3520 (2301-928X Print)
dapat  diketahui  bahwa intensitas  puncak  pada  2θ  di  kisaran  7°  pada  NiZ-5,  NiZ-10 15  lebih  kecil  dibandingkan  ZIF-8  dengan  0% kandungan logam Ni. Penurunan tersebut menunjukkan ketiga ntuk  lebih  tidak  teratur akibat  doping  logam  Ni.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa doping logam Ni dapat menurunkan kristalinitas ZIF-8.Selain g  telah  dilaporkan  Kida  dkk  [12],  pada  pola masing sampel.
8  dan  Ni-ZIF-8 hasil  sintesis,
terbentuknya  senyawa  lain  dengan  adanya puncak  pada  sudut  2θ  sekitar  21°,25°  yang  merupakan Lalu  terdapat  puncak-puncak  pada  2θ sekitar 14° menunjukkan senyawa Zn(OH)(NO 3 )(H 2 O) dan di sekitar  24°  yang  merupakan  puncak  dari  senyawa .Berdasarkan  data  yang  disajikan  juga diketahui  bahwa  intensitas  senyawa  sampingan  pada  ketiga meningkat.  Sehingga  dapat  disimpulkan penambahan  logam Ni meningkatkan pembentukan senyawa- ,  pola  difraksi  keempat sampel  juga  dibandingkan  dengan  puncak  dari  2- metilimidazol  (MeIm)  yaitu senyawa  prekursor.  Pola  difraksi X  pada  MeIM  menunjukkan  puncak  dengan  intensitas pada  2θ=17,85°,    21,1°  dan  21,6°.  Puncak-puncak  tertinggi baik  pada  hasil  XRD keempat  sampel  pada  penelitian  ini  maupun  hasil  XRD  dari mengindikasikan  bahwa prekursor  tersebut  telah  habis  bereaksi  dan  menghasilkan

## Scanning Electron Microscopy
EDX  (Scanning  Electron Ray)dilakukan  untuk mengetahui  morfologi  permukaan  kristal  ZIF-8  dan
memastikan  bahwa  senyawa  hasil  sintesis  adalah  ZIF didoping  dengan  logam Ni  berdasarkan  kandungan  Zn,  C, dan Ni yang merupakan unsur penyusun ZIF logam  doping.  Morfologi  permukaan  dari  sampel hasil sintesis dengan variasi doping logam Ni masing ditunjukkan  pada  Gambar  3 1.000, 2.000 dan 3000x.
ZIF-8  memiliki  struktur  yang  teratur  serta  terlihat  tidak adanya  partikel  kecil  yang  menempel  ( dengan bertambahnya persentase loga struktur  material yang  dihasilk jumlah  partikel  kecil  yang  menempel  juga  semakin  banyak (Gambar  4-6).  Morfologi  ZIF Gambar 3 memiliki  bentuk  yang  paling  teratur kristalinitas  yang  tinggi.  Hasil  p SEM  ini  mendukung  hasil Morfologi NiZ-15 (15%)  memiliki struktur tidak teratur serta pecah-pecah  yang  terlihat  pada dengan  pola  difraksi  sinar-X  dari  NiZ tersebut dikarenakan adanya logam
(a)
Gambar 3   ZIF-8 (a) perbesaran 2.000x dan (b) perbesaran 3.000x
(a)
Gambar 4 NiZ-5 (a) perbesaran 1.000x dan (b) perbesaran 2.000x (a) Gambar 5 NiZ-10 (a) perbesaran 250x dan (b) perbesaran 750x
C-23
memastikan  bahwa senyawa  hasil  sintesis  adalah  ZIF-8  yang Ni  berdasarkan  kandungan  Zn,  C,  N yang merupakan unsur penyusun ZIF-8 dan Ni sebagai logam  doping.  Morfologi  permukaan  dari  sampel  Ni-ZIF-8 hasil sintesis dengan variasi doping logam Ni masing- masing 3-6 dengan  perbesaran  250,  750,
8  memiliki  struktur  yang  teratur  serta  terlihat  tidak adanya  partikel  kecil  yang  menempel  (Gambar 3).  Seiring dengan bertambahnya persentase logam Ni yang didopingkan,
yang  dihasilkan  semakin  tidak  teratur  dan jumlah  partikel  kecil  yang  menempel  juga  semakin  banyak ).  Morfologi  ZIF-8  seperti  ditunjukkan  pada memiliki  bentuk  yang  paling  teratur dengan Hasil  pengamatan  menggunakan mendukung  hasil  dari  karakterisasi  dengan  XRD.
15  (15%) memiliki struktur tidak  teratur serta pecah  yang  terlihat  pada  Gambar 6.  Jika  dihubungkan
X  dari  NiZ-15,  adanya  pecahan ut dikarenakan adanya logam Ni.
(b)
8 (a) perbesaran 2.000x dan (b) perbesaran 3.000x
(b)
5 (a) perbesaran 1.000x dan (b) perbesaran 2.000x
(b)
10 (a) perbesaran 250x dan (b) perbesaran 750x
JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol.
(a)
Gambar 6 NiZ-15 (a) perbesaran 250x dan (b) perbesaran 750x
IV. KESIMPULAN DAN SARAN Zeolitic  Imidazolate  Frameworks - doping    logam  Nikel  telah  berhasil  disintesis  menggunakan metode  solvotermal  dalam  pelarut  DMF  pada  suhu  120    °C dengan  waktu  solvotermal  24  jam.  Pola  difraktogram  yang didapatkan  puncak  utama  dari  ZIF-8  pada  sudut  2θ  sebesar 7,3°;  10,3°;  12,7°;  16,4°  dan  18,0°  menunjukkan  struktur kristal  ZIF-8  yang  masih  dipertahankan.  Hasil  karakterisasi dengan  FTIR  membuktikan  terbentuknya  ZIF munculnya  pita  pada  bilangan  gelombang  sekitar  421  cm yang  mengindikasikan  terjadinya  ikatan  antara  seng nitrogen.  Kemudian  pada  ketiga  sampel  lainnya  muncul bilangan  gelombang  sekitar  1.256  cm -1 ikatan nikel dengan nitrogen yang membuktikan terbentuknya Ni  ZIF-8.  Hasil  analisis  adsoprsi- menunjukkan material yang berhasil disintesis adalah material mikropori  dengan  luas  permukaan  dan  volume  pori  semakin kecil  seiring  dengan  meningkatnya  doping  logam  Ni seluas  997-1.249  m²/g,  rata-rata  diameter  pori  1,05 dan total volume pori 0,52-0,68 cm 3 /g. Analisis termal dengan TGA  menunjukkan  Ni  ZIF-8  terjadi  pengurangan  berat  pada suhu sekitar 200–500 °C mencapai 17,07% (0,51 mg).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Zhang, Z., Xian, S., Xi, H., Wang, H., dan Li, Z. (2011) Improvement of  co2  adsorption  on  zif-8  crystals  modified  by  enhancing  basicity  of surface. Chemical Engineering Science 66, 4878
[2] Nguyen,  L.T.  L.,  Le,  K.K.A.,  Phan,  N.T.S.  (2012)  A  Zeolitic Imidazolate  Framework  ZIF-8  Catalyst  for  Friedel Chinese Journal of Catalysis 33(4), 688-696.
[3] Kuppler,  R.  J.,  Timmons,  D.  J.,  Fang,  Q.R.,  Li,  J.R.,  Makal,  T.A., Young,  M.D.,  Yuan,  D.,  Zhao,  D.,  Zhuang,  W.,  Zhou,  H.C.  (2009) Review:  Potential  application  of  metal  organik  framework. Coordination Chemistry Reviews 253, 3042-3066.
[4] Phan,  A.,  Doonan,  C.J.,  Uribe-Romo,  F.  J.,  Knobler,  C.B.,  O’Keeffe, M.,  dan  Yaghi,  O.M.  (2009)  Synthesis,  structure,  and  carbon  dioxide capture  properties  of  zeolitic  imidazolate  frameworks.  Accounts  of Chemical Research 43, 58-67.
[5] Tan,  J.C.,  Bennett,  T.D.,  dan  Cheetham,  A.K..  (2010)  Chemical structure,  network  topology,  and  porosity  effects  on  the  mechanical properties of zeolitic imidazolate frameworks. PNAS 107, 9938
[6] Pan, Y., Liu, Y., Zeng, G., Zhao, L., dan Lai, Z. (2011) Rapid synthesis of zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) nanocrystals in an aqueous system. Chem. Commun 47, 2071-2073
[7] Langmi, H.W., Rena, J., Northa, B., Mathea, M., Bessarabov, D. (2014) Review: Hydrogen storage in metal
ElectrochimicaActa128, 368–392.
JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) 2337-3520 (2301-928X Print)
(b)
15 (a) perbesaran 250x dan (b) perbesaran 750x
SARAN -8  (ZIF-8)  dengan doping    logam  Nikel  telah  berhasil  disintesis  menggunakan metode  solvotermal  dalam  pelarut  DMF  pada  suhu  120    °C
ermal  24  jam.  Pola  difraktogram  yang
8  pada  sudut  2θ  sebesar 7,3°;  10,3°;  12,7°;  16,4°  dan  18,0°  menunjukkan  struktur 8  yang  masih  dipertahankan.  Hasil  karakterisasi dengan  FTIR  membuktikan  terbentuknya  ZIF-8  dengan munculnya  pita  pada  bilangan  gelombang  sekitar  421  cm -1 yang  mengindikasikan  terjadinya  ikatan  antara  seng  dengan .  Kemudian  pada  ketiga  sampel  lainnya  muncul 1 yang  diduga  adalah nitrogen yang membuktikan terbentuknya -desorpsi  gas  N 2 menunjukkan material yang berhasil disintesis adalah material uas  permukaan  dan  volume  pori  semakin doping  logam  Ni    yaitu rata  diameter  pori  1,05-1,09  nm /g. Analisis termal dengan gurangan  berat  pada 17,07% (0,51 mg).

## DAFTAR PUSTAKA
ang, Z., Xian, S., Xi, H., Wang, H., dan Li, Z. (2011) Improvement 8  crystals  modified  by  enhancing basicity  of surface. Chemical Engineering Science 66, 4878-4888.
Nguyen,  L.T.  L.,  Le,  K.K.A.,  Phan,  N.T.S.  (2012)  A  Zeolitic
8  Catalyst  for  Friedel-Crafts  Acylation.
Kuppler,  R.  J.,  Timmons,  D.  J.,  Fang,  Q.R.,  Li,  J.R.,  Makal,  T.A.,
Young,  M.D.,  Yuan,  D.,  Zhao,  D.,  Zhuang,  W.,  Zhou,  H.C.  (2009) application  of  metal  organik  framework. 3066.
Romo,  F.  J.,  Knobler,  C.B.,  O’Keeffe, M.,  dan  Yaghi,  O.M.  (2009)  Synthesis,  structure,  and  carbon  dioxide idazolate  frameworks.  Accounts  of
Tan,  J.C.,  Bennett,  T.D.,  dan  Cheetham,  A.K..  (2010)  Chemical structure,  network  topology,  and  porosity  effects  on  the  mechanical properties of zeolitic imidazolate frameworks. PNAS 107, 9938-9943. Pan, Y., Liu, Y., Zeng, G., Zhao, L., dan Lai, Z. (2011) Rapid synthesis
8) nanocrystals in an aqueous
Langmi, H.W., Rena, J., Northa, B., Mathea, M., Bessarabov, D. (2014) view: Hydrogen storage in metal-organic frameworks.
[8] Botas, J.A., Calleja, G., Sa´nchez M.S., M. Orcajo, M.G. (2011) Effect of  Zn/Co  ratio  in  MOF-74  type  materials  containing sites  on  their  hydrogen  adsorption  behaviour  and  on  their  band  gap energy. International Journal of Hydrogen Energy 36. 10834 [9] Singh, A.K., and  Xu, Q.  (2013) Metal bimetallic  Ni-Pt  nanoparticles  as  high hydrogen  generation  from  hydrazine  in  aqueous  solution. www.chemcatchem.org.
[10] Sulistiyo,  Y.A.  (2013)  Sintesis  dan  karakterisasi  zeolitic  imidazolate framework  8  (zif-8)  dan  karbon  nanopori  dengan  templat  zif Jurusan Kimia. FMIPA- ITS.
[11] Kida,  K.,  Okita,  M.,  Fujita,  K.,  Tanaka,  S.,  Miyake,  Y.  (2013) Formation  of  High  Crystalline  ZIF Engineering Communication 15, 1794
[12] Park, K.S., Ni, Z., Cote, A. P., Choi, J.Y., Huang, R., Uribe Chae,  H.K.,  O’Keeffe,  M.,  Yaghi,  O.M.  (2006)  Exceptional  chemical and  thermal  stability  of  zeolitic  imidazolate  frameworks.  PNAS  103, 27.
C-24
Botas, J.A., Calleja, G., Sa´nchez M.S., M. Orcajo, M.G. (2011) Effect 74  type  materials  containing  exposed  metal sites  on  their  hydrogen  adsorption  behaviour  and  on  their  band  gap energy. International Journal of Hydrogen Energy 36. 10834-104. Singh,  A.K., and Xu, Q. (2013) Metal–Organic  Framework supported
Pt  nanoparticles  as  high-performance  catalysts  for hydrogen  generation  from  hydrazine  in  aqueous  solution.
Sulistiyo,  Y.A.  (2013)  Sintesis  dan  karakterisasi  zeolitic  imidazolate
8)  dan  karbon  nanopori  dengan  templat  zif-8.  Tesis Kida,  K.,  Okita,  M.,  Fujita,  K.,  Tanaka,  S.,  Miyake,  Y.  (2013)
Formation  of  High  Crystalline ZIF-8  in  an Aqueous  Solution.  Crystal Engineering Communication 15, 1794-1801. Park, K.S., Ni, Z., Cote, A. P., Choi, J.Y., Huang, R., Uribe-Romo, F.J.,
e,  H.K.,  O’Keeffe,  M.,  Yaghi,  O.M.  (2006)  Exceptional  chemical and  thermal  stability  of  zeolitic  imidazolate  frameworks.  PNAS  103,